352 
oxyd gar nicht verbindet, so kann eine Zersetzung der Eisenoxyd- 
Silicate durch Kohlensäure vollends nicht statt finden. 
Die zusammengesetzten Silicate müssen natürlicher- 
weise, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, in ihren Eigen- 
schaften von den einfachen abhängig sein. Namentlich muss das 
Verhalten der Kieselsäure in denselben in naher Beziehung stehen 
zu ihrem Verhalten in den entsprechenden einfachen Silicaten. — 
Die zusammengesetzen Silicate sind theils als blosse Mischungen, 
theils als chemische Verbindungen anzusehen: im ersten Falle er- 
scheinen natürlich die Eigenschaften der Bestandtheile in der 
Mischung weit weniger aufgehoben als im zweiten, und unter 
diesen ersten Fall gehören die Gläser, künstliche wie na- 
türliche. 
In den künstlichen Gläsern finden wir meistens ein Alkali- 
silicat mit dem Silicate einer alkalischen Erde (Kalkerde) ver- 
schmolzen. Nach dem Verhalten der dasselbe zusammensetzenden 
einfachen Silicate lässt sich erwarten, dass das Glas schon ım 
blossen Wasser löslich ist, und das bestätigt die Erfahrung und 
war schon Scheele und Lavoisier bekannt. Die Löslichkeit wird 
selbstverständlich durch Erhitzen oder durch Säurezusatz vermehrt. 
Bei der ungleichen Löslichkeit der die Gläser zusammensetzenden 
einfachen Silicate ist zu erwarten, dass die kiesels. Alkalien stär- 
ker ausgelaugt werden als die andern Silicate, und unter ihnen 
wieder kiesels. Natron mehr als kiesels. Kali. Da ferner die 
einfachen Silicate sich beim Behandeln mit Wasser in 2 Theile 
schieden, in unloslichere übersaure und löslichere basische Silicate, 
so wird das auch bei den künstlichen Gläsern der Fall sein 
müssen. Und in der That bestätigen das die Untersuchungen. 
Nach Mulder*) kochte Peloıze 5,18 Gr. Glaspulver von der Zu- 
sammensetzung SiO? 77,3 NaO 16,3 CaO 6,4 Spur AlyOz 
und Fe,0;, in Wasser, Es lösten sich 0,945 Gr., d.h, 18,49%/,. 
Die Zusammensetzung des gelösten NaO 0,281 SiO? 0,664 ent- 
sprach der Formel 2NaO, 38i0%. — Der im Wasser unlösliche 
Rückstand enthielt ausser dem übrigen Natronsilicat noch sämmt- 
liches Kalisilieat. Aber auch dieses war bereits angegriffen, denu 
es brauste beim Behandeln mit Salzsäure. Es musste daher Kie- 
selsäure ausgeschieden worden sein, und die Kalkerde musste 
dafür etwas Kohlensäure aufgenommen haben. Pelouze behan- 
delte den gesammten unlöslichen Rückstand mit Salzsaure, und 
es lösten sich darin 0,103 Gr. CaO. Da nach dem prozentischen 
Kalkgelalte in den angewendeten 5,18 Gr. Glaspulver 0,33*Gr, 
CaO enthalten sind, so müssten hiernach 320), des Kalksilicats 
gelost sein. Das wäre sehr viel. Aber es ist sehr unsicher, ob 
nicht die Salzsäure einen "Theil des vom blossen Wasser unzer- 
setzten Silicats mit gelost habe. — Diese Unsicherheit vermeidet 
) Mulderzl. ce. \, 94. 
